236 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XIV. Nr. i ; 



haufig vor, da6 die letzteren durch Auswiichse 

 von innen stellenweise beschadigt werden. 



Zum Reinigen der Rohren fur elektrische 

 Leitungen kommt es nur auf die innere Seite an, 

 da dieselbe absolut glatt sein muB, um die 

 Leitungsdrahte niclit zu beschadigen. Nun finden 

 sich aber im Inncrn der geschwciBten Rohren ab 

 und zu Stellen, welche mit geschmolzener glas- 

 artiger Schlacke bedeckt sind und mit Schwefel- 

 saure oder Salzsaure nur unter grofiem Metall- 

 verlust zu entfernen sind. Diese Schlacke und 

 das magnetische Eisenoxyd werden von der FluB- 

 saure aufgelost. Bei StahlguB geht die Reinigung 

 zu langsam von statten. 



Je nach dem Zustande der Rohren oder GuB- 

 stiicke und der zur Verfugung stehenden Zeit 

 wird die FluBsaure verschieden stark angewandt. 

 I Teil 3Oprozentige FluBsaure wird mit 4 bis 

 40 Teilen Wasser verdunnt, was also eine 6- bis 

 0,7 prozentige HF-L6sung gibt. Hat man ge- 

 niigend GefaBe zur Hand, um die GuBstiicke 

 langere Zeit in dem Saurebad zu belassen, so ist 

 die schwachere Saure, die allerdings oft bis zu 

 12 Stunden zur vollstandigen Reinigung braucht, 

 vorzuziehen, da hierbei verhaltnismafiig weniger 

 Saure gebraucht wird. 



Als GefaBe benutzt man gewohnlich solche 

 aus Holz ohne irgendwelchen Schutzanstrich. 

 Kleinere Gegenstande legt man praktisch in ein 

 zweites in das erstere passende HobgefaB mit 

 durchlocherten Seiten. Dies hat den Vorteil, daB 

 abgefallener Sand auf dem Boden des inneren 

 GefaBes liegen bleibt und so der weiteren Ein- 

 wirkung der Saure entzogen wird. Das Saurebad 

 kann kalt und warm angewandt werden; die 

 Warme beschleunigt die Reaktion. Nach Ge- 

 brauch setzt man dem Bad etwa 1 ' :j der anfangs 

 verwendeien Sauremenge wieder zu, und es ist 

 von neuem gebrauchsfertig. Um ein Blankbleiben 

 der Saurestiicke zu erzielen, wascht man dieselben 

 direkt einige Male mit heiBem Wasser. Wascht 

 man in kaltem Wasser, so setzt man diesem etwas 

 Kalkmilch zu ; dies kommt jedoch nur in Be- 

 tracht, wenn ein Blankbleiben nicht notwendig ist. 



Die Emailletechnik bedient sich nacli Schafer '"') 

 vielfach der FluBsaure zum Beizen der Eisengufi- 

 stiicke. Gerade hier sind die von Stahl ange- 

 gebenen Vorteile der FluBsaure von grofier Be- 

 deutung. 



Die GuBstiicke miissen absolut blank und frei 

 von Sandkornchcn sein, wenn die Fmaillemassen 

 gut auf dem Eisen haften sollen. Handelt es sich 

 um EisenguBstiicke, die zum Apparatebau Ver- 

 wendung hnden sollen , so muB unbedingt Flufi- 

 siiure angewandt werden, da diese Stiicke haufig 

 Lunkerstellen und Poren aufvveisen, die, wenn sie 

 nicht ganz frei von Sand und Beizsaure sind, beim 

 Kmaillieren groBe Schwierigkeiten bereiten konnen. 

 Zuriickblcibcnde geringe Mengen von Salz- und 



607. 



') An yew. Chrinic. 28. I. 114. imKi. ( jiuCerei-/C(g. lui .|, 



Schwefelsaure verursachen beim Brennen das ge- 

 fiirchtete ,,Aufkochen" und bilden in der Emaille- 

 schicht Blasen, die nur schwer zu beseitigen sind. 

 Bei Anwendung von HuBsaure ist diese Gefahr 

 beseitigt. 



b) In keinern der technologischen Werke ist 

 jedoch die in Amerika seit Jahren gebrauchliche 

 Verwendung 6oprozentiger Saure zum Polieren 

 von Kristallglas fur Tafelgerat, Vasen, Karaffen 

 usw. erwahnt. Diese Verwendung hat vor etwa 

 1 8 Jahren angefangen und ist jetzt wohl in all 

 den vielen und teilweise grofien Fabriken, welche 

 Kristallglas herstellen, gebrauchlich. Das Polieren 

 mit Flutfsaure hat den Vorteil, daB das mit Saure 

 jiolierte Glas schoneren Glanz und scharfere 

 Kanten besitzt. Friiher wurde das Polieren mil 

 Eisen- oder Zinnoxyd bewerkstelligt, wobei jede 

 Flache einzeln zu polieren war. 



Auf folgende einfachere und raschere Art er- 

 reicht man eine schonere Politur: 



Bei Vasen u. dgl., wo die Polierung nur aullen 

 stattfinden soil, wird mit Paraffin oder Wachs ein 

 holzerner Stopfen wasserdicht eingekittet. Andere 

 Flachen konnen durch eine Decke von Wachs 

 usw. vor Beriihrung mit Saure geschiitzt werden. 

 Vor dem Polieren werden alle zu polierenden 

 Flachen durch Bursten in einer Sodalosung ge- 

 waschen und gut abgespiilt, um jede Spur Fett 

 zu enternen. Ist alles Wasser abgetropft, so 

 werden die GefaBe in das Saurebad getaucht, das 

 aus einer Mischung von i Gewichtsteil Schwefel- 

 saure (66 Be) mit 3 Gewichtsteilen 60 prozentiger 

 FluBsaure besteht. Diese Mischung befindet sich 

 in einem BleigefaB, das groB genug ist, um alle 

 Stucke untertauchen zu konnen. Die zu polieren- 

 den Stiicke werden unter gewissen Vorsichts- 

 maBregeln fur den Arbeiter (Abzug, Gummihand- 

 schuhe) 1 j a I Minute in das Bad eingetaucht und 

 nach dem Herausnehmen sofort in einen Trog 

 mit Wasser gelegt. Durch die Saure bildet sich 

 eine diinne Kruste (Bleisulfat, Fluorkalzium), die 

 durch Bursten entfernt werden muB, worauf sich 

 der ProzeB noch 2 3 mal wiederholt. Jedes 

 Stiick wircl nun genau nachgesehen, und sollten 

 ausnahmsweise Stellen fehlerhaft sein, so werden 

 sie nachpohert. 



c) Gebiiude und Monumente von Granit oder 

 Sandstein in Industriebezirken nehmen im Laufe 

 der Jahre eine dunklere Farbe an und werden un- 

 ansehnlich. Durch Abwaschen mit FluBsaure 

 konnen diese ihr urspriingliches Aussehen besser 

 und billiger zuruckerhalten, als durch irgendein 

 anderes Mittel. Die Saure wird etwa I5prozentig 

 angewandt. Ein kleines Stuck der zu reinigenden 

 Flache (20 X 20 bis 20 30 cm) wird zuerst mit 

 Wasser befeuchtet und dann mit der Siiure mittels 

 eines Pinsels bestrichen. Nach Verlauf von etwa 

 i Minute wird die Flache mit einer Biirste und 

 Wasser gescheuert und mit reinem Wasser nach- 

 gespiilt. Polierte P'lachen miissen naturlich ge- 

 schiitzt werden, da sie sonst matt werden. Dieses 

 Verfahren wird seit etwa 1 5 Jahren in der Gegend 



